354 Die kulturwürdigen Hölzer. 
alles Faserrindenbaumholz, dagegen erreicht es in dieser Hinsicht 
nicht das Holz des roten Gummibaumes, der Eisenrindenbäume und 
Buchseucalypten, namentlich in der Berühruug mit der Erde und 
dem Wasser. Der australische Lloyd stellt das Holz von E. glo- 
bulus in die zweite Klasse der heimischen Hölzer, dasjenige von 
E. rostrata, E. leucoxylon und E. marginata bildet die erste Klasse. 
Wenn die verschiedenen Teile eines Schiffes aus einem der drei 
letztgenannten Hölzer gebaut sind, wird das Fahrzeug für 12 Jahre 
als A klassifiziert. Das Holz des blauen Gummibaumes wird ferner 
zu Wagen, Ackerbaugeräten, Telegraphenstangen, Bahnschwellen 
und Brückenplanken verwendet 
Laslett fällt folgendes Urteil: Es ist charakteristisch für die 
grösseren blauen Gummibäume, dass, während sie gesund und kräftig 
erscheinen und in Höhe und Umfang zunehmen, der Stammkern 
nahe den Wurzeln verwest und, wenn gefällt, werden sie oft bis 
zu einer beträchtlichen Entfernung vom Stammende hohl gefunden. 
Der Umfang der brauchbaren Blöcke, welche dieser Baum liefert, 
hängt daher sehr von seiner Gesundheit ab. Unfraglich können 
aber sehr grosse Balken von ihm erhalten werden. Das Holz ist 
fahl strohgelb, hart, schwer, mässig stark, zäh und mit gedrehter 
Faserung. Im Trockenen bilden sich an der Oberfläche tiefe Risse 
und es schrumpft und wirft sich beträchtlich. Ich erinnere mich, 
auf königlichen Werften einige ausserordentlich breite und lange 
Planken von diesem Holze gesehen zu haben, welche augenscheinlich 
aus hohlen Bäumen, wie sie oben erwähnt wurden, geschnitten waren. 
Nachdem dieselben eineZeitlang getrocknet hatten, waren sie zu einem 
solchen Grade geworfen und rissig geworden, dass es unmöglich 
war, sie irgendwie als Planken zu verwenden. In Folge dieser 
Fehler wurde es nötig befunden, die Planken in ganz kurze Stücke 
zu zerlegen, um sie überhaupt benutzen zu können, und so dienten 
sie ganz untergeordneten Zwecken. Von einem zugesendeten Probe- 
block wurde eine 6 Zoll dieke Planke geschnitten, welche sich 
schnell 2 Zoll warf und bei 3!/, Zoll stehen blieb. Bei der 
Prüfung ergab sich, dass sie voll tiefer, feiner Risse war, im 
Übrigen sich aber nicht viel verändert hatte während der acht- 
jährigen Lagerung, kein Zeichen der Verwesung war bemerkbar, 
obgleich sie lange Zeit dem Wetter ausgesetzt war. Es scheint 
daher ein dauerhaftes Holz zu sein. Die spezifische Schwere 
schwankt zwischen 0,924 und 1,108. 
